einiger  natürlich  kristallisierter  Oxyde  und  Sulfide  etc. 
43 
absolut  betragen  könnte.  Bei  anderen  Metallen  näher  am 
absoluten  Nullpunkt,  für  Pyrit  bei  —  30°  C. ,  für  Eisenglanz 
über  1200°  C. 
.  Die  Leitung  wäre  danach  immer  nur  eine  Elektronen- 
leitung, die  Zahl  der  Elektronen  wird  mit  steigender  Tem- 
peratur infolge  Dissoziation  größer:  bei  Metallen,  bei  Blei- 
glanz etc.  ist  die  Mehrzahl  bei  gewöhnlicher  Temperatur  schon 
dissoziiert.  Die  Formel  besitzt  nur  drei  Konstanten  und 
kann  alle  Beobachtungen  von  —  185  bis  -f~  500°  und  darüber 
(von  Umwandlungen  in  andere  Modifikationen  abgesehen) 
innerhalb  der  Fehlergrenzen  darstellen,  während  z.  B.  eine 
früher  verwandte  4  konstantige  Formel  kaum  von  0 — 100° 
für  eine  Substanz  gültig  ist  und  über  100°  ganz  falsche 
Werte  gibt. 
Selbstverständlich  gilt  diese  Formel  nicht,  wenn  elektro- 
lytisch leitende  Einlagerungen  von  Wasser,  Salzlösungen  etc. 
die  Leitung  bewirken. 
4.  Wie  die  Kurven  beweisen,  verläuft  die 
Widerstandsänderung  regelmäßig;  zeigt  sich 
plötzlich  eine  anomal  große  Änderung  des  Leit- 
vermögens, so  ist  dies  ein  Zeichen,  daß  die 
Substanz  in  eine  andere  Modifikation  übergeht, 
dies  ist  z.  B.  bei  Kupfersulfür  am  Erweichungspunkt,  wie 
Hittort  ihn  nennt,  der  Fall.  Weil  die  Umwandlungsgeschwin- 
digkeit von  einer  Modifikation  in  die  andere  eine  endliche 
ist,  so  erleidet  die  Kurve  keinen  Sprung,  sondern  verläuft 
stetig,  allerdings  mit  großer  Änderung  der  Richtung  Diese 
Erscheinung  wurde  auch  bei  Markasit  und  Pyrit  ver- 
folgt; und  zwar  beginnt  die  Umwandlung  von  Markasit, 
wie  schon  oben  erwähnt,  zwischen  250  und  300°, 
die  von  Pyrit  in  die  dritte  Modifikation  bei  un- 
gefähr 400°.  Je  höher  die  Temperatur  um  so  größer  ist 
die  Umwandlungsgeschwindigkeit.  Ein  Unterschied  zwischen 
diesen  Umwandlungen  besteht  darin,  daß  die  von  Pyrit  in 
die  dritte  Modifikation  umkehrbar  ist,  während  dies  bei  der 
von  Markasit  in  Pyrit  nicht  der  Fall  ist;  Markasit  behält 
auch  nach  der  Abkühlung  auf  Zimmertemperatur  einen  Wider- 
1  Vergl.  0.  Reichenheim,  1.  c.  p.  36. 
